374 
eines Meissels zu suchen. Es ist daher zweckmässig, solchen Plat- 
ten einen ebenen Rand von etwa 4 Zoll zu geben, was ohnehin 
gewöhnlich geschieht. Nach dem Abfeilen des Randes überzeugt 
man sich durch Einschieben einer beinernen Spatel, welche um die 
ganze Platte geführt wird, ob das Abfeilen überall vollkommen ge- 
schehen sei und fängt dann bei den Ecken die Trennung vorsich- 
tig und allmälig an. Hat die Platte eine hinreichende Dicke, so 
ist die Qualität des Kupfers weniger wesentlich, dünne Platten aber 
müssen von gutem zähem Kupfer gebildet werden, um nicht ein 
Ahbrechen derselben befürchten zu müssen. 
Wenn ein dünnes Reliefblech copirt wird, so geschieht es zu- 
weilen, besonders bei roulettirten Platten, dass nach einigen Tagen 
durch den Niederschlag eine Spannung an dem Bleche entsteht und 
dass es nicht mehr eben auf der Unterlage liegt, sondern concav 
gegen die Trommel gebogen. Dadurch kommen die Ränder näher 
an die Trommel und es häuft sich dann darauf das Kupfer in 
Wulsten an. Wenn man ein solches Gebogensein bemerkt, so 
nimmt man die Platte heraus und biegt sie ohne Nachtheil durch 
einen gehörigen Druck mit der flachen Hand auf einem Tische 
wieder eben. 
Es ist immer räthlich, eine werthvolle Platte erst in den 
Apparat zu legen, nachdem man sich von einem guten Gange des- 
selben überzeugt und ein Probeblech von 12 bis 24 Stunden genom- 
men hat. 
Um die Quantität des gefällten Kupfers, also die Dicke der 
Platte zu beurtheilen, kann man ein versilbertes Kupferblech von 
etwa 2 Quadratzoll Grösse auf die zuerst gedeckten Stellen legen 
und damit den Platz täglich wechseln. Bei kleinen Platten nimmt 
